表にない硬さは内挿法によった。表にない硬さは内挿法によった。表にない硬さは内挿法によった。試験を行い、試験片の外側にき裂を生じてはならない。曲げ試験の実施は、注文者の要求がない場合には、省略してもよい。冷間圧延鋼板及び鋼帯の寸法の表し方は、次による。鋼板の寸法は、厚さ、幅及び長さをミリメートルで表す。鋼帯の寸法は、厚さ及び幅をミリメートルで表す。括弧以外の標準厚さの適用が望ましい。び鋼帯の寸法の測定箇所は、次による。厚さを測定する箇所は、鋼帯の正常な部分及び鋼板の両耳から15mm以上内側の任意の点とする。幅30mm未満の場合は、幅の中央部とする。幅を測定する箇所は、鋼帯の正常な部分及び鋼板の任意の箇所とする。長さを測定する箇所は、鋼板の任意の箇所とする。び鋼帯の厚さ許容差は、次による。厚さ許容差は、呼び厚さに適用する。通常、厚さ許容差は、Aを適用する。受渡当事者間の協定によってBを適用してもよい。び鋼帯の幅許容差は、次による。幅許容差は、呼び幅に適用する。スリットを行ったものにそれぞれ適用する。ストレッチャレベラ仕上げ鋼板は、プラス側は規定しない。び鋼帯の長さ許容差は、次による。長さ許容差は、鋼板の呼び長さに適用する。再切断又は精密切断を行ったものにそれぞれ適用する。ストレッチャレベラ仕上げ鋼板は、プラス側は規定しない。通常、ストレッチャレベラ仕上鋼板に適用する。平たん度は、幅500mm以上で冷間圧延する標準調質の鋼板だけに適用する。平たん度は、鋼板を定盤上に置いて測定し、その値は、ひずみの最大値から鋼板の呼び厚さを引いたもので、鋼板の上側の面に適用する。定盤は、平たん度を測定するのに十分な長さのあるものを用いる。ひずみの種類は、その形状及び発生部位によって次のとおりとする。鋼板全体がわん曲したもの。圧延方向にわん曲した反り及び圧延方向に直角にわん曲した反りがある。鋼板の圧延方向に波打ったような状態。鋼板のエッジ(幅方向端部)に波が現れ、中央部は平たんであるもの。鋼板の中央部に波が現れ、鋼板のエッジは平たんであるもの。